0. Miigge, Ueber Zwillingsbilduug am Chlorbaryum. 



145 



von CaCl 2 und H 2 S0 4 die Bildung von Zwillingen von 

 Gyps befördert, einer Prüfung unterzogen. Es hat sich dabei 

 ergeben, dass die beim Mischen allein von verdünntem CaCl 2 

 und H 2 S0 4 entstehenden, von ooP (110), — P (111) und ooPdb 

 (010) begrenzten und nach letzterer Fläche etwas tafelförmi- 

 gen Krystalle schon allermeist Zwillinge, und zwar meist 

 Durchkreuzungszwillinge nach — Pöö (101) , nicht nach ooPöo 

 (100), sind; und dass die unter sonst gleichen Umständen, 

 nach Zusatz von Na 2 S 4 sich ausscheidenden Krystalle genau 

 von demselben Habitus und nicht öfter als erstere ver- 

 zwillingt sind. Der Zusatz von Na 2 S0 4 ist hier 

 also für die Zwillingsbildung wie für den Habitus 

 ganz gleichgültig. 



Dagegen zeigte sich, dass Gummizusatz die Krystall- 

 bildung sehr energisch beeinflusst, aber gerade umgekehrt, als 

 man nach 0. Lehmann's Behauptungen erwarten sollte. Wäh- 

 rend nämlich die durch langsames Verdunsten gesättigter 

 Gypslösung erhaltenen Kryställchen den vorher erwähnten 

 durchaus ähnlich, nur kleiner und mehr gestreckt nach c, aber 

 vielfach auch nach — Pöö (101) verzwillingt waren, erhielt 

 ich nach Zusatz von Gummi zur gesättigten Lösung 

 (deren Verdunstung dann allerdings merklich langsamer vor 

 sich ging), nur einfache Krystalle, ebenfalls tafelig nach 

 ooPoo (010) , aber von fast quadratischem ümriss durch die 

 gleich grosse Ausbildung von ooP (110) und der gerundeten 

 Flächen JPöö (103) und sehr flacher letzterer Form naheliegen- 

 der positiver und negativer Hemi-Pyramiden. 



Gelegentlich der Wiederholung der von M. Bauer (dies. 

 Jahrb. 1890. I. p. 21 ff.) beschriebenen Versuche habe ich ferner 

 den Einfluss eines Gummizusatzes auf die Krystallisation von 

 Kalkspath, Aragonit und Baryt festzustellen versucht. Statt 

 der scharf begrenzten Kalkspathrhomboeder wurden nach 

 Gummizusatz wenig scharf begrenzte, meist ungefähr trapez- 

 förmige Blättchen von nicht bestimmbarer Krystallform er- 

 halten; diese waren aber optisch durchaus homogen, niemals 

 verzwillingt, obwohl doch Kalkspathzwillinge mit geneig- 

 ten Axen nach mindestens drei Gesetzen bekannt sind. Die 

 unter denselben Umständen aus einer Lösung von BaC0 3 

 und einer Mischung von CaC0 3 mit sehr wenig BaC0 3 er- 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1890. Bd. IL 10 



